1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 21 
tet | | = Gässjö, Schweden. 1859. D. A. Kruhs. (Fig. 7). 
159a 5 || Basische Martinschlacken, + 1.60 7°,0,,0.155,0. og PO). 
152b | 525 |f Denain, Frankreich.1885.+ 1.40, Fe,030. 15 S,1.88P, Då 
153 å FG Hochofenschlacken; I. W. Severt. 
154 LL Schisshyttan, C. Borchgrevink. 
155 | | (Å £ Hochofenschl. Easton. C. T. Jackson. Amer. Journ. 
= Sc 117. 1951855: 
Ferner sind zahlreiche synthetisch dargestellte Schmelzprodukte, aus 
eingewogener Kieselsåure, Thonerde, Kalk, Magnesia u.s. w., untersucht 
worden. Wie in der Einleitung erwähnt, stellte R. Äkerman schon 
in der Mitte der 80-er Jahre die zahlreichen, bei seinen Untersuchungen 
über die totale Schmelzwärme erhaltenen, Schmelzprodukte! zu meiner 
Verfügung; eine Reihe synthetischer Untersuchungen habe ich auch 
selber ausgeführt, zum Teil mit gleichzeitiger Bestimmung einerseits 
der calorischen Constanten und andrerseits der auskrystallisierten Mine- 
ralien. — Bei allen diesen Schmelzversuchen repräsentieren die aus der 
Einwäge berechneten Analysen ziemlich genau die wirkliche Zusam- 
mensetzung; die Ungenauigkeit bei der Bestimmung des Aciditätgrades 
darf hier selten so viel wie + 0.03 betragen. 
— Die Aökiiklungsseit ist bei den von mir untersuchten Schmelz- 
produkten durchgängig sehr kurz gewesen.. 
Bei den Äkerman’schen Schmelzversuchen handelt es sich, für den- 
jenigen Teil, der ins Calorimeter eingegossen wurde, nur um einige 
(5—8) Minuten vom Schmelzfluss bis zur Abkühlung auf Stubentemperatur, 
— und für denjenigen Teil, der in dem Tiegel erkaltet wurde, um eine 
Abkühlungszeit von etwa einer Stunde. 
Bei einer Reihe von mir (beim Schmelzen in Tiegel, mit Einwäge 
15—25 kg.) vorgenommener synthetischer Darstellungen von Augit, 
hexagonalem Ca-Metasilikat + Augit, Akermanit, Melilith und Anor- 
thit, mit gleichzeitiger Bestimmung der calorischen Constanten, betrug 
die Abkühlung, von 1340° oder 1300° herab bis zu 1000°, zufolge Able- 
sung mit Le Chateliers Pyrometer, rund eine Stunde (55, 64, 77 Minuten 
u.s. w., etwas verschieden je nach der Grösse der Einwäge und der 
latenten Schmelzwärme). Bei einigen anderen von mir ausgeführten 
Schmelzversuchen war die Abkühlung noch etwas kürzer, 
! In allem habe ich von diesen ca, go mikroskopische Präparate verfertigen lassen, 
